Aycke 1 ) erklärt die undurchsichtig weiße Färbung des Succinit durch 

 eine möglichst innige Beimischung saurer Feuchtigkeit; diese zeigt sich nach 

 dem Autor auch bei gelinder Erwärmung eines Bernsteinstückes im Glas- 

 kolben. Bei vorsichtiger Anwendung der Wärme kann nun seiner Angabe nach 

 dieselbe ausgetrieben und dadurch eine grössere oder geringere Klarheit herbei- 

 geführt werden. Von einer eigentlichen Klärungsmethode sprechen Sendel 2 ), 

 Bock 3 ),. John 4 ), Graffenauer 5 ) und v. Kirchbach 6 ). Die Einleitung 

 des Processes ist nach allen Angaben im wesentlichen dieselbe. Das zu 

 klärende Stück wird in Papier gewickelt und in Asche oder Sand ungefähr 

 36 bis 48 Stunden der Einwirkung einer gewissen Hitze ausgesetzt. 



John giebt die erforderliche Wärme auf 100° R = 125° C an. Sendel 

 allein berichtet jedoch über diese ältere Klärungsmethode ausführlicher: Ein 

 „Grapen" wird mit Sand gefüllt und der Bernstein in ihm verteilt; dabei 

 verfährt man so, daß man letzteren in Papier einschlägt und möglichst von 

 den Seiten und dem Boden entfernt in den Sand einbettet. Dann wird lang- 

 sam angewärmt und die Erwärmungszeit auf 40 Stunden bemessen. Um die 

 rechte Zeit zur Beendigung des Prozesses zu ersehen, befestigen die Arbeiter 

 eiuige geeignete Stücke an Fäden und nehmen dieselben von Zeit zu Zeit 

 heraus, um sie gleich darauf wieder in den Sand zu legen. Je nachdem 

 diese Stücke klar oder noch trübe sind, weiß man, ob der Prozeß schon be- 

 endet ist oder nicht. Schließlich wird das Feuer laugsam entfernt, mit dem 

 Herausnehmen des Steins jedoch erst dann begonnen, wenn vollständige Ab- 

 kühlung eingetreten ist, da anderen Falls, bei plötzlicher Abkühlung, verun- 

 zierende und entwertende Risse entstehen würden. 



Bei den von mir hierüber angestellten Versuchen ergaben sich folgende 

 Resultate. Ein zwanzig Tage hindurch ununterbrochen auf ungefähr 50° C 

 gehaltenes Bastardstück begann unter oberflächlicher Bräunung sich zu klären 

 und zwar an den gleichmäßig getrübten Stellen unter Bildung von Schlieren 

 und Wolken. Bei diesem Versuche war das Stück in ein 5 cm langes, 

 fest verschlossenes Röhrchen gelegt, welches in einem Becherglase mit er- 

 wärmtem Wasser stand. Wenn die Temperatur von 100° überschritten wurde, 

 zeigte sich ein ungemein schnellerer A r erlauf der Reaktion. In drei ver- 

 schiedenen und verschlossenen Gläschen wurden flohmige Stückchen auf einer 

 constanten Temperatur von 108,4 ° O (siedende, gesättigte Lösung von NaCl) 

 erhalten; bereits nach 6V 4 Stunden begann eine freilich nur zarte Klärung- 

 unter schwacher Bräunung der Oberfläche. Ebenso weit war der Vorgang 



!) Aycke, J. Chr.: Loc. cit. pag. 73, 74. 



2) Sendel. Nathanael: Loc. cit. Sect. II. § VIII. pag. 37, 38. 



3) Bock, F. S.: Loc. cit. pag. 303, 304. 



4) John, J. F : Loc. cit. Teil I. pag. 338. 



5) GRAFFENAUER, J. P.: Histoire naturelle, chimique et technique du auccin ou ambre jaune. 

 Paris. 1821. pag. 84-86. 



6) Kirchbach, J. H. v.: Loc. cit. pag. 309. 



